i.S JOURNAL BE PHYSIQUE, DE CHIMIE 



fonclre le tout . . On porte ensuite la inasso sous le inarteau. 



Oil peut employer aussi les verres siliceux , faits avec la silice , 

 la cliaux et I'alkali , tel que le verre de glace. 



L'acier appele daiiias a une superiorite iion coutcstee siir tons 

 Jesautres, pour les instruinens traiicJians, tcls que les sabres , 

 parce qu'il se casse moins facileinent. II se fabrique particuli^- 

 rement en Orient , mais on est parvenu a en f'aire en Europe. 



Cet acier datiias est compose d'un melange de fer et d'acier. 

 On met dcpuis un cinquieme de fer jiisqu a muitie. 11 ne iaut 

 poiiit faire ce melange sous le martinet : on doit preferer les bras 

 des ouvriers qui ne frappent qu'a petits coups redoubles. Ce me- 

 lange n'est point entier , ce qui fait paroitre ci t acier ondule. 



On le irenipe ensuite ^I'huile, a une temperature basse. Les 

 sabres fails avec cet acier ne sent point cassans. 



Nicholson est parvenu a iaire de l'acier de damas , par le pro- 

 cede s\iiyant. 



11 lit perforer un morceau de fonte, d'un trou d'un pence de 

 diainetre, et le plana sur une enclume. Oes portions egales de li- 

 ujaillede fer de Saede et d'acier d'Allemagne furent uifilees par- 

 fajtcmcnt, et on en fit une pate avec de I'hnile de lin. On in- 

 troduisit ce melange dans le trou de la fonte , enferme dans 

 un cylindre de papier. On le refoula avec un tampon de fer, k 

 grands coups de marteau. On eut un cylindre qu'on iiitroduisit 

 au.ssi-t6t dans tin feu de forge , et la temperature fut portee a 

 la chaleiir du soudage. 



On I'introdiiisit une seconde fols dans le trou dc la piece de 

 fonle , ou il flit refoule encore avec le tampon de fer. On foigca 

 une seconde fois ce lingot, et on eut un veritable acier de damas. 



L^ meillmre methode de fabriquer l'acier damasse , est de 

 prendre des petites baires de fer ires-duux et d'acier cemente ; 

 on forme un trousseau de ces barres entreni6!oeS , qu'on lie 

 avec du fil d'archal. On chanffe le paquet a la clia.eur du sou- 

 dape , avec du charbon de boiS : 11 est ensuite porte sous le aiar- 

 tinet , oil il est bien corroye , et on eu fait une bar e. Ce; e 

 barre est ensuite ployee sur elle-raeme , en longueur de cinq ^ si» 

 pouces, et en serpentant. Elle est de nouveau introduiti dans le 

 feu , soiidec ei corroyee. On I'etire en barres dans im sens inveri^^e 

 de ia direction de son grain dans la premiere opiiration. Ce sou- 

 dage produit les ondulations (ju'on remarvjuc dans le grain. On 

 pt'ut aussi torlillcr les barres. 



II faiU beaucoup de precautions pour travHillef cet acier: le 

 i-iuiiditr a.iwZ ^ uitiis p^is tro;'; et euauite le tromper ^^ .i'iiuile. 



